■ 



PPI^^iH 



^w 



■ 



MB^Hl 



■ 



226 



morteros de las cales hidraulicas. Las proporciones emplea- 

 das en las mezclas segun el peso son dc una parte de cemen- 

 to 6 cal con tres partes de arena. No lie dado mucha impor- 

 tancia al examen deresistenciade los productos puros fuera 

 delamezcla, pnesto que en la practica casi nunca son usados 

 en esta forma. La arena empleada para los ensavos es cuar- 

 zosa, con mezcla feldespatica y micacea y procede de los 

 aluvionesdel rio Primero, siendo acomodada, en cuanto al 

 grosor de sus granos, segun el uso establecido en las oiicinas 

 deensayoen Europa. Los ensayos han sido hechos con un 

 pequeuo aparato especial, cuya descripcion dare oportuna- 

 mente. 



Tratandose de obras que tienen que estar parte sumergi- 

 das en el agua y parte expuestas periodicamente 6 siempre 

 al acido carbonico, a la insolacion y bajo la influencia secante 

 del aire, era necesario examinar las distintas mezclas espe- 

 cialmente en ei sentido de encontrar los tipos de composicio- 

 nes fuertes que correspondiesen para uno y otro caso y eli- 

 minar los que no ofreciesen una conducta satisfactoria en las 

 mas distintas condiciones pbsibl.es. 



En la siguientereseaa, que trata de los distintos productos 

 elaborados encontrani el lector cada \ez las observaciones 

 hechas en este sentido. 





A) CEMEJNTOS ART1FJC1ALES DE FRAGUE LEJNTO 



(Cemento Portland) 

 8i0 2 , 2CaO + x R 2 3 , 4CaO. 



El cemento Portland artificial, bien elaborado y hecho so- 

 bre bases de mezcla definida, es incuestionablemente la mate- 

 ria mas perfeccionada en todo sentido para cada especie de 

 mortero y constituye a la vez el material de liga mas resis- 



■ 



